( 219 ) 
belangrijk na te gaan, welk verscliil dit zon te weeg brengen en 
daar aan \'ast te knoopen een onderzoek naar de brnikhaarlieid \'an 
deze etsinetliode als middel ter vervajiging van de methode van Prof. 
Rehrexs, in geval deze slecdit bevredigende resnltaten mocht oplevereii. 
Daar de inwerking van een znnr hier zooveel mogelijk vermeden 
moet ^vorden, is er de voorkeur aan gegeven den stroom van Imiten 
af aan te voeren, en niet hem in het toestel zelf te doen ontwik- 
kelen, zooals in ieder element plaats \indt. Het toestel zelf was 
zoo eenvondig mogelijk ingericht en komt geheel overeen met dat 
AT)or ge\A'f)ne electrolytische proe\en. 
Het te etsen voorwerp werd als anode (stroomintredende zijde) 
gebrnikt, terwijl als kathode een stukje plaatkoper dicjist deed. De 
stroom werd geleverd door cene accimmlatoreiibatterij en had eene 
spanning van 4 volt. Bij het etsen van koperalliages bleek het aan- 
beveling te verdiejieji om telkens twee toestellen achter elkaar te 
plaatsen, of op eenige andere Avijze een deel van het spamdngSA'erschil 
weg te nemen, van Avege het anders zeer vlokkige neerslag, dat op 
de kathode afgezet Averd. Als electrolyt Averd gcl)rnikt Avater, AvaaraaJi 
op iedere 100 cAP + 6 druppels verdund zwaA elzuur Amn 107„ Avareji 
toegevoegd, iii de eerste plaats om den stroom l)eter te geleiden, 
in de tAveede plaats om het ontstaan van basische metaalneerslagen 
zf)Oveel mogelijk tegen te gaan 7- 
Natuurlijk werd steeds eene controle-proef genomen door oen 
tweede volkomen gelijk stukje van het alliage in vloeistof met het- 
zelfde znurgehalte te hangen om mogelijke etsing door het zuur ont- 
staan te kunnen elimineeren. De voorkeur heb ik er aan gegeven 
om uit te gaaji A'an de koper-tin- en koper-ziidcalliages, van Avcge 
de mooie resultaten, die de slijp- en polijstmothode soms ook hebben 
opgeleverd. 
Meestal werden de alliages dooi- mijzelf gesmolten om zeker te 
zijn A'an de afwezigheid van verontreinigingen, die zeer groote struc- 
tuurveranderingen met zich mee kunnen brengen. De te etsen metaal- 
preparaten Averden aan een kojierdraad opgehangen, maar voorzorgen 
Avei'den genomen, dat deze bevestigingsdraad niet met de electrolyt in 
gemeenschap Avas om zeker te zijn, dat het te etsen metaalplaatje als 
electrode dienst deed. Gedurende een half uur werd de electrolytische 
in\A'erking voortgezet om O]) do messing- en bronspreparaten een 
duidelijk beeld te krijgen. 
Dm een verschil op te merken met de zunretsing Averden alle 
b Bij loodhoudende alliages (babbits, letteiAspecie, enz.) Averd het zAvavelzuur, 
Avegens de onoplosbaarheid van het loodsult'aat, door salpeterzuur vervangen. 
